188 VOGT, STUDIER ÖVER SLAGGER. 



Slagger, der udehikkende er bestaaende af SiOo, AUO.,, 

 CaO og MgO, uden spor af FeO, MnO o. s. v., er aldeles farve- 

 löse; dette forhold stemmcr overens med de fra naturen lien- 

 tede kjendsgjerninger. — En bestemt farvetone hos slaggerne 

 skyldes i alm. en gehalt af FeO, MnO eller sulfid (naar dette 

 holder Mn eller Fe)'). Her skal vi kun beskjasftige os med 

 den virkning, som foraarsages af FeO, naar denne base ind- 

 gaar i et eller andet af de forskjellige silikat-mineraler eller 

 i glasset. 



En del augit-slagger, som stod til disposition, blev stil- 

 lede op i r^ekke efter den mere eller mindre gråa farvetone; 

 resultatet var fölgende serie: 



Lysegraa Temmelig mörke- 



slagger. gråa slagger. 



FeO 0.68 0.48 0.92 2.6 1.75 1.1^ 2.29. 



AI2O3 (3.45 7.04 2.88 3.7 5.. "^8 2.30 4.10. 



Heraf sluttes, at AUOg ikke udöver nogen maerkbar ind- 

 fiydelse i den her omhandlede henseende; ved en tilfaeldighed 

 er endog de to Al^Og-rigeste slagger blevne de förste i raekken. 

 — En gehalt af ca. 0.5 % FeO giver giasfri augit-slagger, 

 o: selve augiten, kun en yderst svag graalig nuance, medens 

 allerede ca. 1.5 — 2 % er tilstrsekkelig til at fremkalde en tem- 

 melio- skarpt fremtrfedende eraa farvetone. Til sammenlioninf 

 mcddeles, at naturlig diopsid med 2.0 — 2.5 % FeO er omtrent 

 farvelös"'') o: FeO har en mere intensiv virkning paa augitens 

 farve, naar mineralet fremstilles paa kunstig vej ved smeltning, 

 end naar det dannes i naturen. 



Selv en temmelig ubetydelig FeO-gehalt, nemlig kun ca. 

 1 — 1.5 % FeO, synes, at dömme efter det vistnok ringe material, 

 som har staaet til min disposition, at vaere tilstraekkelig til at 

 farve kunstig fremstillet wollastonit nogenlunde mörkegraa. 



En MnO-gehalt paa 5 — 6 % viser sig ikke at have nogen- 

 somheist m£erkbar indflydelse paa farven af egentlig (mono- 

 symetrisk) augit. I slag no. 30, med 2.38 % FeO og 20. ii % 

 MnO, er augitpartierne kun ganske svagt graalige, rhodonit- 

 partierne derimod mörke graabrune o : selv meget sta?rkt MnO- 



') Röde, kobberholdige slagger er farvede af kuprit (CujO). 



^) Krystaller af diopsid fra Nordmarken, tned 2.49 % FeO. er ganske 

 vandklare og farvelöse (ifölge G. Flink, Diopsid fra Nordmarken). — 

 N. v. KoKSCHAROW omtaler (Mäter. z. Min. Kusl., Band 4) hvid diopsid 

 med 2.00 % FeO fra Achraatowsk. 



